2499 È 
di riscaldamento a 800°, si ebbe un valore di 0,0336 ohm, che rimase poscia costante; 
si giunse così ad un valore oltre quattro volte e mezzo il primitivo. Come condut- 
tività specifica si calcola 8,3: 104 rec. ohm, valore perfettamente concordante con 
quello trovato da Matthissen (!) per la lega corrispondente. 
Argento-oro: Un filo di 0,96 mm. di diametro e contenente 37,2 °/, dì oro aveva 
originariamente, su un tratto di 20 cm., una resistenza di 0,0042 ohm. Dopo 110 ore 
di riscaldamento a 900°, si ebbero 0,0250 ohm, valore che non crebbe più ed è oltre 
sei volte superiore al primitivo. Come conduttività specifica si deduce 10,0.104 rec. ohm, 
cioè un valore corrispondente a quello di Matthissen (loc. cit.) per la lega di uguale 
composizione. 
Resta così stabilita la formazione relativamente rapida delle soluzioni solide 
metalliche per diffusione allo stato solido. Rimane da vedere se si possa accelerare 
notevolmente tale processo di diffusione e farlo avvenire anche a temperature più 
basse. Come mezzo per raggiungere tali scopi sì presenta anzitutto l'aumento della 
superficie di contatto dei due metalli. 
Questo risultato fu da noi ottenuto mediante il deposito elettrolitico alternato 
di strati sottili dei due metalli. Si eseguirono esperienze sulla coppia rame-nichel. 
Un filo sottile di rame (0,075 mm. di diametro) venne ricoperto elettroliticamente 
di 60 strati alternativi, 30 di nichel e 30 di rame, in modo da raggiungere un dia- 
metro esterno di 0,625 mm. Un esame micrografico di una sezione del filo a circa 200 
ingrandimenti mostrò che i singoli strati dei due metalli erano perfettamente distinti 
e nettamente visibili, per quanto, in alcuni punti, cresciuti irregolarmente. Lo spessore 
dei singoli strati diminuisce dal centro alla periferia, lo spessore minimo è circa 2,5 4. 
Tale filo conteneva 52,02 °/, di rame, e per un tratto di 14 cm. presentava una 
resistenza primitiva di 0,022 ohm. Dopo due ore di riscaldamento la resistenza crebbe 
a 0,256 ohm; dopo sei ore raggiunse a ‘0,268 ohm, e poscia rimase costante. Bastarono 
quindi 2 ore per avere una resistenza undici volte maggiore della iniziale, e cioè la diffu- 
sione praticamente completa. Il lieve aumento ulteriore è evidentemente dovuto al nucleo 
interno di rame in cui la diffusione è, per necessità, più lenta. L'esame micerografico 
mostrò che il filo era divenuto omogeneo in tutta la sua sezione. 
Fu eseguita anche una esperienza per vedere se con un filo così costituito potesse 
aversi diffusione anche a temperatura assai più bassa, p. es. a 500°. 
Un filo di rame di 0,09 mm. di diametro fu ricoperto, come il precedente, di 60 
strati alternati di nichel e di rame, fino ad avere un diametro esterno di 0,475 mm. 
I singoli strati erano quindi alquanto più sottili che non nel caso precedente. La resistenza 
originaria era, su un tratto di 14 cem., 0,0270 ohm.; dopo 5 ore di riscaldamento 
a 500°, era cresciuta a 0,0718, e giunse, dopo 41 ore, a 0,0918 ohm. La diffusione ha 
quindi luogo con velocità apprezzabile, ma enormemente minore che non a 1000°; infatti 
dopo 41 ore non ha percorso che circa un terzo del cammino totale. 
Di esperienze eseguite con fili a strati molto più sottili e a temperature più 
basse ancora, sarà detto in un capitolo successivo. 
26). Ricerche su miscele di sali alcalini. — Parve opportuno eseguire alcune 
ricerche sulla diffusione allo stato solido fra sali cristallini, non essendo state mai 
(1) Pogg. Ann. 2/0, 217, (1860). Cfr. Guertler, loro citato. 
